[55] I^'6 Herkunft der Moldavite und verwandter Gläser. 247 



Die Harte der Moldavitc erreicht also iiiclit ^aiiz die Durch- 

 schnittslärte der Feldspathe (Olij^oklas 35 5, Ortlioldas o^-fJ'Voo K.) 

 und bleibt ganz bedeutend unterhalb jener des Quarzes (ll7"/„ü K.)." 



4. S c h ni e 1 z b a r k e i t. \' or dein Löthrohre schmelzen die Mol- 

 davitsplitter nur sehr schwer zu einem klaren Glase, ohne zu schäumen, 

 im (Jegensatz zu dem Verhalten der meisten Ubsidiane, welche infolge 

 ihres Wassergehaltes eine schaumige Schlacke bilden In dieser Hin- 

 sicht stimmen die Beobachtungen aller Autoren in Bezug auf die 

 verschiedene Vorkommnisse vollkommen überein; und die Billitonite 

 sowohl, als auch die Australite verhalten sich ebenso wie die euro- 

 päischen Moldavite, 



Die Schwersclinielzbarkeit der Moldavite wurde bereits wieder- 

 holt geprüft, da sie einen Rückschluss gestattet auf den natürlichen 

 Ursprung des Glases und einen künstlichen Ursprung ausschliesst. 

 Diesen Schluss hat bereits Klapproth im Jahre 181(5 gezogen. Später 

 haben 1881 Prof. Habermann u. A, VV enz licz ke i) die Schmelz- 

 versuchen in einem Lampenofen, an einer Wasserstrahl-GebhiseHamme 

 wiederholt. Bei einer Erhitzung durch fünfzehn Minuten zeigten die 

 Splitter eines Trebitscher Moldavites nur schwach abgeflossene 

 Ränder und hafteten nur wenig am Platintiegel, während viel grössere 

 Splitter von schwer schmelzbaren Verbrennungsröhren nach fünf Mi- 

 nuten, und Splitter von Champagnerflascheii nach ein bis zwei Minuten 

 vollständig niedergeschmolzen waren. 



Eine Reihe von sehr bemerkenswerten Schmelzversuchen an 

 Bud weiser Moldaviten hat Herr Jos. Bare§, Chemiker der fürstl. 

 Schwarzenberg'schen Thonwarenfabrik in Zliv bei Hudweis, zu- 

 gleich mit Schmelzversuchen an einigen archäischen Gesteinen vor- 

 genommen-). Tafelglas und hartes Kaliglas (von Kawalier in Sazau) 

 wurden zugleich mit Moldaviten einer Temperatur von ca. 960— 1000 '^C. 

 ausgesetzt. Der Moldavit zeigte keine Anzeichen von Schmelzbarkeit 

 und keine Sprünge beim Abkühlen, während die beiden Gläser beim 

 Abkühlen zersprungen waren. Bei 1250° C. überzogen sich die Mol- 

 davite mit einem schön grünen, ganz undurchsichtigen Schichtchen, 

 ohne jedoch zu schmelzen; bei derselben Temperatur war das Tafel- 

 glas in eine weisse Glasur zerflossen, das harte Kaliglas hatte sich 

 blos gänzlich verbogen und war in seiner ganzen Dicke milchig ge- 

 färbt. Erst bei 1400" war es Herrn Bares gelungen, die Moldavite 

 zu einem schön grünen Glase zu schmelzen, dessen Farbe an Inten- 

 sität die des ungeschmolzenen Moldavites übertretfen soll. Tafelglas 

 war bei dieser Temperatur zu einer vollkommenen Glasur geschmolzen; 

 das Kaliglas war über das Chamotteplättchen heruntergeflossen und 

 war nur dort, wo es sich in einer ganz dünnen Schiebe befand, in eine 

 Glasur verwandelt. 



Ein von mir im Jahre 1898 vorgenommener Versuch im Sef- 

 ström'schen Ofen ergab keine vollkommene Verflüssigung der Mol- 



1) Verhdlg. nat. Ver. Brunn, XIX. Bd., «. 5 u. 10. 



^) Öasopis pro prümysl chemicky. Piag 1898, Nr. 4. Ich entnehme die An- 

 gaben dem Citate von Jahn. Verhdg. d. geol. Reichsanst. 1899, S. SS. 



